et u 
es zu einer rothen Flüssigkeit. Dieselbe verändert sich selbst bei starkem und anhal- 
tendem Glühen nicht im Geringsten, es entwickelt sich keine Spur von Sauerstoff- 
gas; beim Erkalten gesteht sie wieder zu einer heilgelben krystallinischen Masse. 
Durch dieses Verhalten unterscheidet sich die Verbindung wesentlich von der 
chromsauren Kali-Talkerde, mit welcher sie in der Zusammensetzung sonst voll- 
ständig überein kommt. Es spricht sich hiedurch wieder deutlich die Eigenthüm- 
lichkeit der Magnesiagruppe aus. — Um die Zersetzung auszumitteln, welche die 
chromsaure Kali-Kalkerde in der Lösung durch die Wärme erleidet, wurden 
folgende Versuche angestellt. 
I. Die durch Abdampfen der durch Kalk gesättigten Lösung von doppelt chrom- 
sauren Kali erhaltene krystallinische Kruste wurde zerrieben , mit Wasser aus- 
gewaschen. dann in mehr Wasser gelöst und die filtrirte Lösung bis zu drei 
viertel abgedampft. Die krystallinische Masse, die sich hierbei wieder ausschied, 
wurde abermals umkrystallisirt, dann getrocknet und analysirt. 
2,000 Gr. der Verbindung lieferten 0,088 Wasser , 0,942 kohlensauren Kalk 
und 0,900 Chromoxyd, was folgender procentischer Zusammensetzung ent- 
spricht : 
Chromsäure 58,50 
Wasser ... 4,40 
100,00 
Die durch Erhitzen einer Lösung von reiner chromsaurer Kali-Kalkerde er- 
haltene schwerlösliche krystallinische Verbindung hatte dieselbe Zusammen- 
setzung. Die Analyse gab in 100 Theilen : 
Kılkıs a... 26552 
Chromsäure 59,80 
Wasser ... 4,21 
100,00 
Diese Resultate entsprechen der Formel: 4 (CaO, Cr 05) +K0, Cr 05 + 2aq. 
Denkschr. ScH wEIZER. 2 
